( 202 ) 



de son oxygène, change en même temps de forme cristalline et prend 

 l'aspect d'un gris noir plus métallique que le bioxyde; mais, réduit en 

 poudre, il est d'un rouge chocolat comme le précédent. 



» L'oxvde de cadmium cristallisé s'obtient en faisant passer un courant 

 d'oxygène sur de l'oxyde amorphe chauffé au rouge blanc dans un tube 

 de porcelaine, pendant deux ou trois heures au moins. L'oxyde commence 

 par fondre en donnant tm verre jaune transparent qui se volatilise entiè- 

 rement pour aller cristalliser sur des rameaux d'amiante placés à l'extré- 

 mité de sortie du tube. J'ai obtenu ainsi une cristallisation plus belle et 

 plus abondante que celle qui se forme sur les parois du tube. Ces cristaux 

 paraissent cubiques et d'une couleur rouge foncée. 



M J'ai obtenu l'oxyde de zinc en aiguilles prismatiques hexagonales en 

 faisant passer un courant d'oxygène sur de l'oxyde amorphe qui avait été 

 préalablement calciné dans un creuset de platine à température élevée. 

 Cet oxyde, qui avait déjà pris la forme cristalline par la calcination, a été 

 ensuite placé au centre d'un tube de porcelaine chauffé au rouge blanc 

 pendant quatre heures environ, et, sous l'influence du courant d'oxygène 

 et de la haute température, les cristaux ont pris un plus grand dévelop- 

 pement. 



» En traitant l'oxyde de chrome comme l'oxyde de zinc, j'ai pu l'ob- 

 tenir en belles lames hexagonales d'un beau vert transparent et d'une 

 assez grande dimension. 



» Quant aux oxydes de cobalt et de nickel, ils sont réduits par la 

 chaleur seule. Ce fait, quia été constaté à plusieurs reprises, a été expliqué 

 par l'intervention des gaz réducteurs du foyer. Cette interprétation, très- 

 rationnelle en apparence, ne l'est plus autant d'après mes expériences. 

 En effet, j'ai traité l'oxyde de cobalt et de nickel de la même manière, et 

 dans les mêmes conditions de température, que les oxydes de la même 

 famille cités plus haut qui n'ont donné aucune trace apparente de 

 réduction. » 



CHIMIE GÉNÉRALE. — Chaleur de combustion de Cncide cyanique et de ses 

 isomères. Note de MM. L. Troost et P. Haiitefeuille, présentée par 

 iVI. H. Sainte-Claiie Deville. 



« Nous avons montré dans notre dernière Conmiunicalion comment les 

 propriétés des isomères de l'acide cyanique permettent de mesurer le déga- 

 gement de chaleur qui accompagne les transformations isomériques de cet 



